﻿-20- 



Mineralogie. 



sind: 1. mechanisch, 2. chemisch und 3. physikalisch. Der wirksamste 

 mechanische Faktor beim Fortschreiten der Zersetzung ist nasses Abreiben, 

 da das Mineral auf diese Weise immer eine neue Oberfläche erhält, die 

 der Einwirkung des Lösungsmittels zugänglich ist. Wenn dieses letztere 

 reines Wasser ist, wird die bindende Kraft des Pulvers sehr verstärkt 

 durch das nasse Abreiben wegen der sehr viel größeren Menge wasser- 

 haltiger Silikate , die in diesem Fall bei der Zersetzung entstehen , aber 

 die Menge des in dem Wasser aufgelösten Alkali ist nicht viel größer^ 

 als wenn trockener Feldspat nach dem Abreiben mit Wasser ausgelaugt 

 wird, und zwar wegen der Absorption des Kaliumsalzes durch das kolloidale 

 Silikat. Verdünnte Lösungen verschiedener Salze und verdünnte Säuren 

 steigern die Geschwindigkeit der Zersetzung, Erhöhung der Temperatur 

 ist dabei aber von geringem Einfluß. Die Gewichte der Rückstände bei 

 der Verdampfung von Filtraten von Pulvern, die trocken und naß be- 

 handelt wurden, sind die folgenden. 



Pulver von Orthoklasgestein, behandelt mit Lösungen 



von A m m 0 n i u m c h 1 0 r i d. 

 Konzentration Rückstände erhalten von 100 g 



der Salmiaklösungen trocken naß 



'lo S g 



0.000 0,025 0,320 



0,001 0,037 0,472 



0,010 0,074 0.500 



0,100 0,160 0,528 



1,000 0,250 0,572 



1,500 0,266 0,580 



2,000 0,243 0,570 



Die Wirkung von Kalkwasser bei der Zunahme der bindenden Kraft 

 von gepulvertem Granit zeigt klar , daß unter dem Einfluß von Kalk- 

 lösungen Feldspat energischer zersetzt wird , als bei der Einwirkung von 

 reinem Wasser. Die relativen zementierenden Werte des gepulverten 

 Granits allein und bei Gegenwart von Kalkwasser sind in der folgenden 

 Übersicht dargestellt : 



Zementierender Wert von nassem Granitpulver 



Nummer 



allein 



mit Ca(0H)2 



Nummer 



allein 



mit Ca(0 



810 



12 



21 



1276 



11 



31 



893 



12 



16 



1398 



6 



18 



1008 



35 



45 



1431 



3 



19 



1275 



16 



39 



1574 



6 



11 



Eine Mischung von gepulvertem Dolomit und Granit bindet weniger 

 kräftig , als wenn Granite und Kalk gemengt werden. Dies ist wohl die 

 unmittelbare Folge der geringeren Löslichkeit des Dolomits und des daraus 

 folgenden geringeren Grades der Hydratisation. Analysen der Lösungen, 

 die von Mischungen von gepulvertem Feldspat mit 5 ^ Kalk (CaO) und 

 mit derselben Menge von Gips abfiltriert wurden , zeigten , daß die Au- 



